Les morphologies des cristaux germes de carbonate de cobalt et des précurseurs de carbonate de cobalt co-dopés à l’aluminium et au nickel obtenus ont été testées, et les résultats sont présentés dans les à . La est l’image au microscope électronique à balayage du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple 1, la est l’image au microscope électronique à balayage du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple 2 ; la est l’image au microscope électronique à balayage du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple 1, la est l’image au microscope électronique à balayage du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple Comparatif 1, la est l’image au microscope électronique à balayage du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple Comparatif 2, et la est l’image au microscope électronique à balayage du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple Comparatif 6. Comme on peut le voir sur les à , les précurseurs de carbonate de cobalt co-dopés à l’aluminium et au nickel obtenus dans les Exemples 1 à 3 ont des flocons accumulés de manière coupante sur la surface, aucune micropoudre ni nucléation ne se produisent, et les précurseurs ont une bonne sphéricité des particules et une bonne uniformité de taille de particules ; comme le montrent les images en coupe transversale CP, l’intérieur des précurseurs est lisse, aucune ségrégation ne se produit, la distribution des éléments est uniforme, la couche interne de la particule est compacte et la couche externe de la particule a une porosité élevée dans une certaine mesure, ce qui est lié au fait que les précurseurs de carbonate de cobalt co-dopés à l’aluminium et au nickel ont une structure en vrac dans la couche interne et une structure en flocons dans la couche externe. Comme on peut le voir sur la , la couche externe du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple Comparatif 1 est sérieusement ségréguée ; comme le montre l’image en coupe transversale CP, les couches interne et externe de la particule sont sérieusement ségréguées , avec une ségrégation radiale, la distribution des éléments n’est pas uniforme et la couche interne de la particule est compacte, ce qui est lié à la structure en vrac de la particule primaire. Comme on peut le voir sur la , le précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple Comparatif 2 présente des particules et des flocons mélangés dans une structure coupante sur la surface ; comme le montre l’image en coupe transversale CP, l’intérieur de la particule est sérieusement ségrégué, la distribution des éléments n’est pas uniforme, la couche interne de la particule est compacte et la couche externe de la particule a une porosité élevée dans une certaine mesure, ce qui est lié au fait que le carbonate de cobalt a une structure en vrac dans la couche interne et une structure en flocons dans la couche externe. Comme on peut le voir sur la , la surface du précurseur de carbonate de cobalt co-dopé à l’aluminium et au nickel obtenu dans l’Exemple Comparatif 6 est sérieusement ségréguée, et une nucléation se produit dans une certaine mesure ; comme le montre l’image en coupe transversale CP, l’intérieur de la particule est sérieusement ségrégué, la distribution des éléments n’est pas uniforme et la couche interne de la particule est compacte, ce qui est lié à la structure en vrac de la particule primaire.